( 795 ) 

 soin d'opérer avec précauliou. Ce procédé a une certaine analogie avec 

 le mode d'essai des matières d'or par la pierre de touche; il est aussi ra- 

 pide et ne présente guère plus de difficultés dans son application. Voici en 

 quoi il consiste. 



On dépose, avec un tube trempé dans l'acide nitrique pur, une couche 

 légère d'acide sur une partie quelconque de l'étamage, en choisissant de 

 préférence une place où l'étain se trouve en couche un peu plus épaisse : 

 l'action de l'acide se produit à froid ; les deux métaux, étain et plomb, sont 

 attaqués, et il se forme de l'oxyde stannique et du nitrate de plomb. Au 

 bout de quelques minutes, on chauffe légèrement, pour terminer la réaction 

 et faire disparaître les dernières traces d'acide (on peut du reste chauffer 

 immédiatement après avoir dé[)Osé l'acide), on laisse refroidir; alors, on 

 touche la tache pulvérulente produite par l'acide avec un tube trempé dans 

 une solution à 5 pour loo d'iodure de potassium : l'iodure est sans action 

 sur l'oxyde d'étain, et il donne, en réagissant sur le nitrate plombique, de 

 l'iodure de plomb jaune, qui sert à caractériser les sels de ce métal. Ce pro- 

 cédé d'essai est très-sensible et accuse la présence d'une quantité minime 

 de plomb. Aussi ne faut-il pas considérer comme étamage plombifère, ou 

 du moins comme étauiage additionné de plomb, celui qui fournit, dans cet 

 essai, une teinte légèrement jaunâtre ou d'un gris jaunâtre, car ce carac- 

 tère peut être obtenu avec des étamages à l'étain fin, attendu que ce der- 

 nier renferme souvent des traces de plomb. 



» J'ai obtenu une coloration jaune en opérant sur une lame d'étain qui 

 ne contenait que i pour loo de plomb; la coloration jaune est plus intense 

 lorsque l'étain renferme une plus grande quantité de plomb. 



» Dans ce procédé d'essai, il est utile de prendre quelques précautions : 

 on nettoie le vase, quand il a déjà servi, pour eidever une légère couche 

 graisseuse qui se trouve à la surface et qui pourrait nuire dans l'essai; on 

 ne touche que légèrement avec l'acide nitrique, en ayant soin d'expérimen- 

 ter là où la couche d'étain offre une certaine épaissein-, afin que I acide 

 n'attaque que la surface de l'étamage et ne pénètre pas jusqu'au métal 

 étamé, ce qui présenterait deux inconvénients, celui de mettre peut-être 

 le vase hors de service, et celui d'introduire, dans les prodtiits de la réac- 

 tion, un sel de fer ou de cuivre, qui modifierait plus ou moins la réaction 

 de l'iodure de potassium en mettant de l'iode en liberté. 



» Lorsque le vase est étamé extérieurement, c'est sur cette partie que 

 l'on doit faire l'essai. 



» J'ai déjà appliqué ce procédé d'essai à un certain nombre de vases éta- 



